( i3a ) 

 tit d'or. La galne est tantt runie en petites masses , tantt dissmine 

 en veinules irrgulires plus ou moins continues qui finissent par se perdre 

 dans le schiste; aussi trouve-t-on des amas assez considrables de cette 

 dernire substance qui ne renferment que des traces de galne, qui est pres- 

 que toujours petites facettes brillantes; quelquefois cependant son grain 

 est d'une tnuit extrme et sa cassure est comme terreuse. 



Les pyrites et la blende sont en gnral peu abondantes, et on ne les 

 aperoit bien que dans les schlammes provenant du lavage des minerais. 



Cette galne a une forte teneur en argent, puisqu'elle est d'environ 

 o k ,45o par quintal mtrique de plomb, terme moyen. 



L'tymologie d'Aurillac (auri lacus ) m'ayant fait supposer que l'ar- 

 gent devait renfermer de l'or, j'ai trait, par les moyens ordinaires, 

 i3 g ,4 d'argent obtenu dans un essai, et j'en ai retir 08,016 d'or, c'est-- 

 dire environ un millime et quart du poids de l'argent. 



Depuis l'poque o cet essai a t fait, j'ai cherch tous les moyens 

 possibles de retirer cette faible quantit d'or, sans avoir recours l'affinage. 

 Voici celui qui m'a le mieux russi: 



Le traitement lectro-chimique pour retirer l'argent et le plomb, exige 

 au pralable on grillage basse temprature et une mouture, aprs quoi 

 l'on retire successivement et avec facilit le plomb, l'argent, et mme un 

 peu de cuivre, suivant les principes que j'ai exposs dans une lecture faite 

 la sance publique des cinq Acadmies, le 2 mai 1 838. Il ne reste plus 

 ensuite dans le minerai que la gangue, dans bu grand tat de division et 

 qui n'est que la moiti environ du poids du minerai, et l'or. 



Dsirant connatre la nature de cette gangue, et dans quel tat se trou- 

 vait l'or, j'ai fait laver 100 kilogrammes de rsidu provenant d'environ aoc 

 kilogrammes de minerai renfermant 3o p. 100 de plomb. 



On a retir par ce lavage un autre rsidu pesant environ 2 kilogrammes, 

 lequel, soumis un second lavage excut avec beaucoup plus de soin 

 que le premier, a donn un troisime rsidu qui renfermait 0,000 1 5 d'or, 

 c'est--dire 1 5 grammes par 100 kilogrammes. 



Il ne restait plus reconnatre que la nature de la gangue, qui accom- 

 pagnait l'or dans ce dernier rsidu; en l'examinant la loupe, je ne tardai 

 pas y reconnatre toutes les gemmes et autres substances qui composent 

 ordinairement les sables aurifres d'un grand nombre de localits, et dont 

 le gisement primitif n'est point connu. 



Le filon du moulin de Cazaret, prs du village de Saint-Sanlin-Cantals , 

 nous offre donc un gisement de ces sables aurifres, attendu que les derniers 



